SÉANCE DU l3 FÉVRIER I91I. 37 1 



plus facilement constatée lorscjue la lame mobile est également formée 

 par de l'or brun cbaulTé à 600" quelques minutes auparavant. 



L'adhésivité, une fois provoquée, continue après le refroidissement 

 complet de la lame; elle peut disparaître en un point donné et se manifester 

 encore sur d'autres points de la même lame. 



Voici du reste le détail d'une expérience : 



Cornet mobile : lame d'or brun chaufTé 5 minutes à 600° et refroidi 

 pendant i heure. Cornet lixe : chauH'é à SSo" pendant 5 minutes : 



Angle de torsion 

 ayant provoqué 

 rarrachemcnl. 



o 

 Premier essai 65 



Deuxième essai 4o 



Troisième essai 5o 



Quatrième essai 20 



Cinquième essai 10 



6", 7"=, 8", 9"= essais 0,0,0.0 



On retourne les cornets pour changer les points de contact : 



Premier essai i5 



Deuxième essai 20 



Troisième essai 5 



4", 5', 6"=, -" essais 0,0.0,0 



Le même cornet chauffé de nouveau 5 minutes à SSo" ne manifeste plus 

 d'adhésivité. Il est alors chauffé 5 minutes à /loo". 



Premier point Deuxième point 



de contact. de contact. 



o 



Premier essai 60 20 



Deuxième essai 5o 3o 



Troisième essai 40 10 



4°, 5°, 6*, 7" essais 0,0,0,0 0.0,0,0 



Une nouvelle chauffe à 400" pendant 5 minutes a ramené un peu d'adhé- 

 sivité qui s'est manifestée par des angles de 2)0° et iS"; un chauffage nou- 

 veau à l\oo" est resté sans effet. 



Le même cornet, porté à iSo", redevient actif, mais moins que précé- 



